37 



genden Winkelwerthe gefunden : n : n ' = 1 24", 

 n:P'=132<», n' : P= 1320 und P : P'= 143», 

 wonach an diesen Kiystallen dieselben Flä- 

 chen auftreten, wie an den zuvor besclu'iebe- 

 nen ; auch ist wieder eine ungleichmässige 

 Flächenentwickelung durch die Kante n' : P' 

 angedeutet. 



In Fig. 5 ist der grösste bislang beob- 

 achtete Krystall dargestellt, an dem damit 

 venvachsenen kleineren Krystalle ist wieder 

 n : P = 132 und P : P = 143 " gemessen, 

 und stellt er demnach die schon mehrfach 

 erwähnte Combination des Oktaeders mit 

 den Dodekaidflächen n dar. Der grössere 

 Krystall desselben Stückes zeigt nur Oktaeder- 

 flächen und die von denselben gebildeten 

 Kauten wurden zu 143" und 107" gemessen. 



In den Figuren 6 und 7 tritt zu den 

 bisher erwähnten noch eine andere Fläche, 

 die ich nach Hauy mit s bezeichnet habe, 

 weil sie dem am natürlichen Schwefel vor- 

 kommenden dreifach stumpfern Oktaeder 

 entspricht. 



An dem in Fig. ß dargestellten Stücke 

 wurden folgende Winkel beobachtet: 

 n:n=124"30', P:P=-142n30',P:s=153037'. 

 Dieser letztere Winkel , das Mittel aus 

 mehreren Messungen, stimmt bis auf wenige 

 Minuten mit dem .in der obigen Zusammen- 

 stellung für die Neigung der Flächen des 

 Hauptoktaöders zu dem darüber liegenden 

 des dreifach stumpferen angegebenen überein. 



In Fig. 7 ist eine Gruppe von Krystallen 

 derselben Combination gezeichnet, und hier 

 konnte gemessen werden n : n ^ 56 ", 

 n : P ' = 132 " 26 '. Die Flächen s sind an 

 diesem Stücke so klein, dass ihre Neigung 

 zu P oder n nicht gut bestimmt werden 

 konnte, doch ist nicht anzunehmen, dass 

 dieselben andere Werthe haben werden, als 

 die Flächen s der vorhergehenden Figur, 

 mit denen sie auch hinsichtlich ihrer physi- 

 kalischen Eigenschaften übereinstimmen. 



Obgleich nun, wie schon erwähnt, die 

 vorstehenden Messungen als keine sehr ge- 

 naue zu bezeichnen sind, so dürften dieselben 

 doch zu dem Beweise genügen, dass die 

 Krystalle des Jungfernschwefels dem rhom- 

 bischen Krystallsysteme angehören und denen 

 des natürlichen Schwefels gleichen. Dies 

 ist aber eine auffallende Thatsache, da die 

 Schwefelmasse, aus der die Krystalle sich 



bildeten, einst geschmolzen war, was durch 

 . die geflossene Olterfläche der Stücke, sowie 

 durch die stalaktiseben Formen, in denen 

 der Jungfernschwefei sich findet, und durch 

 die ganze Art seines Vorkommens als hin- 

 länglich bewiesen anzusehen ist. Unsere 

 Krystalle können daher als ein Beweismittel 

 dafür dienen, dass sich auf ausgeschmolze- 

 nem Schwefel rhombische, mit den natür- 

 lichen übereinstimmende Krystalle bilden 

 können. Dies ist nach Kammelsberg's Hand- 

 buch der krystallographisclien Chemie, pag.2.5, 

 auch schon von Bramc beobachtet, nach 

 dessen Untersuchungen sich nur bei einem 

 Ueberschuss von flüssigem Schwefel klino- 

 rhombische Krystalle aus dem geschmolzenen 

 Schwefel bilden. Im entgegengesetzten Falle, 

 der auch wohl bei der Entstehung unserer 

 Krystalle stattgefunden haben mag, sollen 

 rhombische Krystalle entstehen. Auch könnte 

 man annehmen, dass die beschriebenen Kry- 

 stalle Paramorphosen wären, dass ursprüng- 

 liche klinorhoml)ische Krystalle später in 

 rhombische sich umgesetzt hätten, doch war an 

 den vorliegenden Stücken nichts zu sehen, 

 was darauf hindeutete. 



Schwefelkrystalle, welche sich mitunter 

 auf der Obei-fläche der Rösthaufen finden, 

 und die unzweifelhaft auf dem Wege der 

 Sublimation entstanden sind, gehören eben- 

 falls dem rhombischen Systeme an, Avährend 

 die sich dann und wann in dem von Rösten 

 geschöpften Schwefel findenden Krystalle 

 äusserlich stets klinorhombische Formen zei- 

 gen. Der Schwefel tritt daher in zvTcierlei 

 Krystallgestalt bei der unterharzischen Erz- 

 röstung auf, und schliesst sich in dieser 

 Hinsicht an die arsenige Säure an, welche 

 sich auch in den Erzrösten sowohl in regu- 

 lären als rhombischen Krystallen findet. 



Von dem aus Auflösungen krystallisirten 

 rhombischen Schwefel giebt Mitscherlieh (Ab- 

 handl. der Königl. Akademie der Wissensch. 

 zu Berlin vom Jahre 1S23) an, dass er nach 

 den Flächen des Hauptoktaeders P spaltbar 

 sei, und die natürlichen Schwefelkrystalle 

 sollen nach Quenstedt (Handbuch der Minera- 

 logie II. Aufl. pag. 602) nach P undeutlich 

 spaltbar sein und nach den Abstumpfungs- 

 flächen der Basalkanten des Oktaeders P 

 eine noch weniger hervortretende Spaltbar- 

 keit zeigen. Diesen Angaben gegenüber 



